## PENGGUNAAN WHITE PORTLAND CEMENT DAN PORTLAND COMPOSITE

## CEMENT TERHADAP KEKUATAN TANAH EKSPANSIF DENGAN UNCONFINED COMPRESSION TEST
Anasthasia Irawati Ng 1 dan Aniek Prihatiningsih 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen. S. Parman 1, Jakarta Email: anasthasiang@gmail.com
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen. S. Parman 1, Jakarta Email: aniekp@ft.untar.ac.id

## ABSTRAK
Pekerjaan  konstruksi  di  bidang  Teknik  Sipil  berkaitan  erat  dengan  struktur  bangunan,  khususnya aspek  yang  tak  kalah  penting  yang  dianggap  sebagai  langkah  awal  dalam  memulai  pembangunan adalah  tanah.  Selain  sebagai  langkah  awal  dalam  pembangunan,  tanah  juga  merupakan  bagian terpenting  untuk  mendukung  beban-beban  yang  akan  dipikul  di  atas  tanah  tersebut.  Pengujian dilakukan untuk mendapatkan hasil dari pengaruh penambahan White Portland Cement dan Portland Composite  Cement pada  stabilisasi  tanah  ekspansif  daerah  Jababeka,  Cikarang,  serta  daya  dukung tanah  sebagai  perbandingan  nilai  Tes  Tekanan  Bebas  dengan  variasi  perbandingan  3%,  6%  dan  9% dari  berat  kering  tanah  dengan  waktu  pemeraman  3  dan  7  hari.  Dapat  disimpulkan  bahwa  nilai unconfined tanah yang dicampurkan dengan semen, baik Portland Composite Cement ataupun White Portland  Cement dapat  meningkatkan  nilai  kekuatan  tanah  ekspansif,  serta  mempengaruhi  daya dukung tanah ekspansif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai kuat tekan bebas tanah mengalami peningkatan  seiring  dengan  bertambahnya  kadar  persentase  semen  dan  semakin  lamanya  waktu pemeraman dibandingkan dengan nilai kuat tekan bebas tanah asli. Nilai kuat tekan maksimum pada kadar  9% Portland  Composite  Cement sebesar  729.31  kN/m 2 ,  sedangkan  pada  kadar  9% White Portland Cement sebesar 872.08 kN/m 2 dengan waktu pemeraman masing-masing selama 7 hari.
Kata kunci: Tanah Ekspansif, White Portland Cement , Portland Composite Cement , Unconfined Compression Test .

## 1. PENDAHULUAN
Pekerjaan  konstruksi  di  bidang  Teknik  Sipil  berkaitan  erat  dengan  struktur  bangunan,  khususnya  aspek  yang  tak kalah  penting  yang  dianggap  sebagai  langkah  awal  dalam  memulai  pembangunan  adalah  tanah.  Selain  sebagai langkah  awal  dalam  pembangunan,  tanah  juga  merupakan  bagian  terpenting  untuk  mendukung  beban-beban  yang akan dipikul di atas tanah tersebut.
Tanah ekspansif merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki sifat kembang dan susut yang sangat tinggi, hal ini dapat  menyebabkan  stabilitas  serta  kekuatan  tanah  ekspansif  sangat  bergantung  pada  kadar  air  dalam  tanah  yang dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Sebagai pendukung konstruksi, tanah ekspansif memerlukan penanganan khusus yang  sangat  diperlukan  guna  untuk  mendukung  pembangunan,  salah  satunya  adalah  dengan  cara  menstabilisasi tanah ekspansif dengan menggunakan bahan kimia, yaitu semen.
Pekerjaan konstruksi juga tidak luput dari metode perbaikan tanah yang semakin berkembang dan diaplikasikan di dalam  memulai  pembangunan.  Metode  perbaikan  tanah  sudah  sangat  umum  diterapkan  guna  untuk  meningkatkan hasil daya dukung pada tanah ekspansif, sehingga tanah tersebut dapat memikul beban-beban yang akan didirikan di atas tanah tersebut.
Tujuan  penelitian  ini,  yaitu  untuk  mendapatkan  hasil  dari  pengaruh  penambahan  semen,  khususnya  untuk membandingkan  penggunaan White  Portland  Cement dengan Portland  Composite  Cement pada  percobaan pencampuran  pada sample tanah  ekspansif.  Dari  hasil  percobaan  ini  dapat  diketahui  dan  didapatkan  nilai  daya dukung tanah sebagai perbandingan nilai kekuatan antara tanah ekspansif yang dicampurkan White Portland Cement dengan tanah ekspansif yang dicampurkan Portland Composite Cement .
Pencampuran White  Portland  Cement dan Portland  Composite  Cement ini  dilakukan  dengan  berbagai  macam variasi perbandingan, yaitu sebanyak 3%, 6% dan 9% dari berat kering sample tanah dengan waktu pemeraman 3 dan 7 hari.
Penggunaan White Portland Cement dan Portland Composite Cement terhadap Kekuatan Tanah Ekspansif dengan Unconfined Compression Test
Pengujian  dilakukan  di  Laboratorium  Mekanika  Tanah  Universitas  Tarumanagara  dan  didapat  hasil  pengaruh penambahan antara penggunaan White Portland Cement atau Portland Composite Cement yang dapat dipilih pada stabilisasi tanah ekspansif akhir yang diuji dengan alat Unconfined Compression Test .
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis hasil perbandingan antara pencampuran White Portland  Cement dan Portland  Composite  Cement secara  terpisah  dengan  mengunakan  uji  alat Unconfined Compression Test dan mendapatkan hasil kuat tekan tanah ekspansif yang dicampur dengan White Portland Cement dan Portland Composite Cement dengan rasio perncampuran dan waktu pemeraman yang bervariasi.
Manfaat  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah  untuk  memperoleh  pengetahuan  mengenai  pengaruh  yang ditimbulkan  oleh  penambahan  variasi  rasio  pencampuran  semen  dan  lamanya  waktu  pemeraman  terhadap  tanah ekspansif dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perancangan stabilisasi tanah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Klasifikasi Karakteristik Tanah
Kegiatan  pembangunan  selalu  berkaitan  erat  dengan  segala  aspek  teknik  dalam  melakukan  tahap  pembangunan, salah  satu  yang  menjadi  dasar  penting  dalam  menopang  beban-beban  yang  akan  dipikul  diatasnya  adalah  tanah. Tanah  dapat  diartikan  sebagai  bahan  yang  berasal  dari  agregat  padat  berupa  butiran-butiran  yang  tidak  tercampur oleh kimia dan partikel padat alami yang tercampur oleh udara dan mineral cair yang berada diantara rongga-rongga tersebut.
Tanah  juga berguna  sebagai  bahan  bangunan  pada  berbagai  macam  pekerjaan  Teknik,  khususnya  Teknik  Sipil,  di samping itu tanah berfungsi juga sebagai pendukung pondasi dari bangunan. Selain sebagai pendukung pondasi dari bangunan-bangunan  yang  akan  didirikan  diatasnya,  para  ahli  Teknik  Sipil  harus  mengetahui  dan  mempelajari klasifikasi tanah, baik dari segi sifat-sifat tanah, besaran kekuatan geser, serta nilai kekuatan kapasitas daya dukung yang akan diterimanya.
Ilmu Mekanika Tanah atau Soil Mechanics adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat fisik dari tanah  dan  kekuatan  massa  tanah  tersebut  bila  menerima  bermacam-macam  gaya  dan  merupakan  penerapan  nyata dalam  aplikasi  prinsip-prinsip  mekanika  tanah  (Braja  M.  Das,  1991). Geotechnical  Engineering merupakan pelaksanaan  dari  bagian  Teknik  Sipil  yang  berhubungan  erat  dengan  material-material  alam  dan  aplikasi  dari penerapan-penerapan prinsip dasar mekanika tanah dan batuan.

## Karakteristik Tanah Ekspansif
Tanah ekspansif adalah tanah yang mengalami perubahan volume akibat perubahan kadar air dalam tanah, biasanya tanah  ekspansif  mengandung  mineral-mineral  lempung  seperti montmorillonite,  kaolinite,  illite dan smektit yang mampu menyerap air. Ketika mineral tersebut menyerap air, maka volume tanah akan meningkat. Semakin banyak air  yang  terserap,  maka  semakin  bertambah  pula  volume  tanah.  Perubahan  volume  ini  dapat  merusak  kekuatan struktur bangunan yang menempati tanah tersebut (Laurence D. Wesley, 2010).
Salah  satu  ciri  khas  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  tanah  ekspansif,  yaitu  retaknya  pondasi,  lantai  dan  dinding pada  suatu  bangunan.  Kerusakan  tersebut  dapat  terjadi  apabila  ada  gerakan  yang  signifikan  dalam  struktur  tanah. Pada saat tanah ekspansif mengering, maka akan terjadi penyusutan, di mana penyusutan ini dapat menghilangkan daya  dukung  bangunan  sehingga  terjadinya  kerusakan  struktur  bangunan.  Celah-celah  dalam  tanah  ini  dapat memudahkan  penetrasi  air,  sehingga  menghasilkan  siklus  penyusutan  dan  pembengkakan  ( swelling )  yang  akan menghasilkan tegangan berulang pada struktur tanah.

## Uji Penentuan Karakteristik Tanah di Laboratorium
Dalam  suatu  pengujian  apalagi  pengujian  laboratorium  terdapat  beberapa  prosedur  kerja  yang  harus  diikuti  sesuai dengan  langkah-langkah  kerja  yang  ada  sebelumnya,  sehingga  pengujian  yang dilakukan  menghasilkan nilai  yang sebenarnya.  Pada  pengujian  ini  dilakukan  pada sample tanah  yang  akan  digunakan  yaitu  pengujian  karakteristik tanah ekspansif. Adapun pengujian ini terdiri dari:
1. Pengujian kadar air ( water content ).
2. Pengujian specific gravity .
3. Pengujian batas-batas konsistensi ( atterberg limit ).
4. Pengujian grain size analysis .
5. Pengujian berat isi.
6. Pengujian pemadatan ( compaction ).
7. Pengujian x-ray diffraction .
8. Pengujian unconfined compression test .
Uji Penentuan Tanah Ekspansif dengan X-Ray Diffraction (XRD)
Karakterisasi  XRD  digunakan  untuk  menentukan  jenis  serta  kandungan  dan  memberikan  informasi-informasi  dari struktur  mineral  suatu  bongkahan  tanah.  Perusahaan  yang  bergerak dibidang  konstuksi,  seperti perusahaan  semen, menggunakan XRD untuk menjamin nilai mutu suatu bahan yang akan diproduksi secara massal.
Pemrosesan  mineral  dan  pengujian  metalurgi  adalah  proses  menentukan  kandungan  mineral  yang  terdapat  pada sample batuan secara lebih rinci dan khusus. Dengan pengujian mineral processing ini, maka dapat diteliti dengan didapatnya  hasil  tabel  rasio  kandungan  tanah  ekspansif  dan  grafik Spectographs pada  layanan  jasa  PT. SUCOFINDO SBU Laboratorium Sentral di Jalan Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.
Stabilisasi Tanah dengan White Portland Cement dan Portland Composite Cement
Stabilisasi  tanah  merupakan  suatu  metode  yang  diterapkan  guna  untuk  meningkatkan  kemampuan  daya  dukung suatu  lapisan  tanah.  Dengan  memberikan treatment khusus  terhadap  lapisan  tanah  tersebut  (Darwis  P.  ,  2001). Tujuan dari metode stabilisasi tanah, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan daya dukung tanah, menurunkan permeabilitas  tanah,  serta  menjaga  potensi  pada  lapisan  tanah.  Stabilisasi  tanah  dapat  dilakukan  dengan menggunakan metode stabilisasi kimia, yaitu stabilisasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan menghasilkan senyawa  baru  yang  bersifat  lebih  stabil  dari  pada  senyawa  yang  terdapat  dalam  massa  tanah  sebelum  stabilisasi dilakukan.
White  portland  cement atau  semen  putih  adalah  semen  yang  lebih  murni  dari  semen  abu  dan  digunakan  untuk pekerjaan penyelesaian ( finishing ), seperti sebagai filler atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit ( calcite ) limestone murni. Portland  composite  cement adalah  semen  hidrolisis  yang  dihasilkan  dengan  cara menghasilkan  klinker  terutama  dari  silikat-silikat  kalsium  yang  bersifat  hidrolisis  (dapat  mengeras  jika  bereaksi dengan air) dengan gips sebagai bahan tambahan. Semen merupakan bahan pengikat yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam proses konstruksi beton.

## Pengujian Unconfined Compression Test
Pengujian secara unconfined  compression  strength sangatlah  praktis,  cepat  serta  akurat.  Pengujian s ample bersifat undrained ,  karena  penekanan  dilakukan  relatif  cepat,  sehingga  tidak  ada  air  yang  keluar  dari  pori sample tanah selama pengujian (Hardiyatmo, 2002). Di sisi lain, pengujian secara unconfined compression strength hanya dapat dipakai  untuk  menentukan  kohesi  tanah  lempung  dalam  keadaan  jenuh  dengan  sudut  geser  dalam  sebesar  nol, karena percobaan ini tidak cocok digunakan untuk tanah yang berpasir.
Pengujian ini meliputi penentuan tanah kohesi pada kondisi asli. Pada pengujian ini sample yang berbentuk silinder akan diberi beban, sehingga mendapatkan nilai kekuatan maksimum tanah tersebut dalam keadaan kuat tekan bebas sampai  mencapai  keruntuhan  dan  juga  mengukur  regangan  tanah  tersebut  akibat  tekanan  yang  diberikan.  Setiap material  apabila  dikenai  beban,  maka  akan  mengalami  perubahan  deformasi  atau  bentuk.  Gaya  atau  tekanan  per satuan  luas  disebut  sebagai stress atau .  Selain stress ,  perubahan  bentuk  dalam  hal  ini  dibuktikan  dengan perubahan dalam satuan panjang atau ∆L yang dibanding dengan panjang semula, disebut sebagai strain atau ε.
Unconfined compression strength atau pengujian kuat tekan bebas tanah untuk menentukan nilai kekuatan dengan sample berbentuk  silinder  hasil  dari  pemadatan.  Pengujian  ini  menggunakan  mesin  tekan  untuk  menekan sample yang  dibentuk  silinder  dari  satu  arah  (uniaksial).  Perbandingan  antara  tinggi  dan  diameter sample mempengaruhi nilai kuat tekan sample uji (Gogot S. B., 2011). Untuk pengujian kuat tekan secara umum digunakan perbandingan L= 2D. L adalah length atau panjang dari sample sedangkan D adalah diameter dari sample tanah yang akan diuji. Sebagai standard pengujian berpedoman pada standar ASTM D 2166 mengenai Unconfined Compressive Strength .

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  lokasi  pengambilan sample tanah  dari  daerah  Jababeka,  Cikarang.  Penelitian  ini  dilakukan  pada sample tanah  ekspansif  (tanah  asli)  dan  pada  tanah  ekspansif  yang  diberikan  tambahan  stabilisasi  kimiawi  berupa penambahan  semen White  Portland  Composite  Cement dan Portland  Composite  Cement dengan  berbagai  variasi rasio pencampuran dan waktu pemeraman.
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, maka diperlukan penelitian laboratorium yang berguna untuk mendapatkan  data  tentang  jenis  dan  sifat  tanah,  baik  dalam  keadaan  tanah  asli  ataupun  akibat  diberi  pembebanan pada sample tanah. Jenis percobaan yang diterapkan pada laboratorium dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
A. Sifat  fisik  tanah  ( Index  Properties ),  dimana  sifat  tanah  dalam  keadaan  asli  yang  dapat  digunakan  untuk menentukan jenis tanah.
Penggunaan White Portland Cement dan Portland Composite Cement terhadap Kekuatan Tanah Ekspansif dengan Unconfined Compression Test
B. Sifat  mekanis  tanah  ( Engineering  Properties ),  dimana  sifat  tanah  dengan  diberi  pembebanan  dan  dapat digunakan untuk menentukan parameter tanah.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  karakteristik  tanah  dilakukan  untuk  dapat  menentukan  dan  menyimpulkan  jenis  dan  sifat  fisik  tanah sample yang akan digunakan  oleh peneliti  di  Laboratorium Mekanika Tanah Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.
Setelah  didapat  hasil  tanah sample ,  yaitu  berupa  tanah  ekspansif,  maka  peneliti  dalam  melanjutkan  uji  sample dengan melakukan Unconfined Compression Test . Berikut hasil uji karakteristik tanah.
Tabel 1. Hasil Uji Kadar Air ( Water Content )
Tabel 2. Hasil Uji Specific Gravity
Gambar 1. Grafik Uji Atternerg Limit
Tabel 3. Hasil Uji Atterberg Limit Sample Water Content (%) A 42 B 42 C 42 Rata-rata 42 Sample GS A 2.78 B 2.80 Rata-rata 2.79 Batas Konsistensi Persentase (%) Liquid Limit (LL) 76.73 Plastic Limit (PL) 35.50 Plasticity Index (PI) 41.23
Gambar 2. Grafik Uji Grain Size Analysis Sample A
Tabel 4. Hasil Uji Grain Size Analysis Sample A Jenis Butiran Persentase (%) Kerikil 0 Pasir 1.36 Lempung 19.58 Lanau 79.06
Penggunaan White Portland Cement dan Portland Composite Cement terhadap Kekuatan Tanah Ekspansif dengan Unconfined Compression Test
Tabel 5. Hasil Uji Grain Size Analysis Sample B Jenis Butiran Persentase (%) Kerikil 0 Pasir 1.36 Lempung 19.41 Lanau 79.23
Dengan  membandingkan  besaran  nilai  indeks  plastisitas  dan  rata-rata  persentase  lempung  pada  uji grain  size analysis , didapat bahwa A = 4.34, di mana A > 1.25. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas tanah ekspansif di daerah Jababeka dikategorikan sebagai aktivitas aktif.
Tabel 6. Hasil Uji Berat Isi
Gambar 4. Grafik Uji Compaction
Can MT 8 MT 18 Berat Can + Ring 103.5 gram 102.4 gram Tinggi 4.05 4.05 cm 4.07 4.05 cm 4.05 4.04 4.05 4.05 Diameter 4.12 4.11 cm 4.13 4.13 cm 4.12 4.12 4.1 4.13 Berat Tanah Basah + Can + Ring 200.8 gram 197.5 gram Berat Tanah Kering + Can + Ring 173.2 gram 168 gram Berat Volume 1.83 gr/cm 3 1.77 gr/cm 3 Berat Isi 1.80 gr/cm 3 , 17.67 kN/m 3
Tabel 7. Hasil Uji Compaction Kadar Air Optimum (%) Berat Isi (kN/m 3 ) 27.6 13.78 Tabel 8. Hasil Uji X-Ray Diffraction (XRD) Sample Mark Mineral/s or Phase/s Identified Estimation by Normalized RIR Bulk XRD (%) Sample 1 JABABEKA Quartz SiO 2 80 Montmorillonite (Ca,Na) 0.32 Al 2 (Si 2 .Al) 4 O 10 (OH)xH 2 O 11
Kaolinite Al 2 (Si 2 O 5 ) (OH) 4 9 Calcite CaCO 3 Trace
Albite Na 0.685 Ca 0.347 Al 1.46 Si 2.54 O 8 Trace XXX 100%
Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, telah didapat hasil korelasi antara uji unconfined compression  test pada sample  portland  composite  cement dan sample  white  portland  cement yang  menggunakan compacted  sample dengan  membandingkan  besar  nilai  kuat  tekan  bebas  atau  tegangan  runtuh  (q u )  rata-rata  pada kondisi rasio kadar pencampuran semen dibandingkan terhadap waktu pemeraman sample .
Tabel 9. Hasil Uji Unconfined Compression Test pada Rasio Kadar Pencampuran Semen dengan Waktu Pemeraman
Waktu Peram (Hari) q u Portland Composite
Cement 3% (kN/m 2 ) q u Portland Composite
Cement 6% (kN/m 2 ) q u Portland Composite
Cement 9% (kN/m 2 ) q u White Portland
Cement 3% (kN/m 2 ) q u White Portland
Cement 6% (kN/m 2 ) q u White Portland
Cement 9%
(kN/m 2 ) 3 215.93 321.66 551.26 345.82 544.13 635.19 7 315.59 685.40 729.31 587.10 748.59 872.08
Penggunaan White Portland Cement dan Portland Composite Cement terhadap Kekuatan Tanah Ekspansif dengan Unconfined Compression Test
Gambar 5. Korelasi Tegangan Runtuh (q u ) Rata-Rata dan Rasio Kadar Pencampuran Semen
Gambar 6. Korelasi Tegangan Runtuh (q u ) Rata-Rata dan Waktu Pemeraman
Nilai  tegangan  runtuh  (q u )  tertinggi  diperoleh  pada  kondisi sample  white  portland  cement pada  rasio  kadar pencampuran sebanyak 9% dengan waktu pemeraman selama 7 hari, yaitu sebesar 872.08 kN/m 2 .

## 5.   KESIMPULAN
Dari hasil percobaan-percobaan laboratorium yang telah diteliti, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang dirangkum sebagai berikut.
1. Berdasarkan  hasil  analisis  dari  percobaan  di  laboratorium  Universitas  Tarumanagara  dan  PT.  SUCOFINDO SBU Laboratorium Sentral, tanah di daerah Cikarang, khususnya di Jababeka, didapat nilai IP  tanah tersebut adalah  41.22%  dan  memiliki  kandungan montmorillonite sebesar  11%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tanah tersebut  terbukti  merupakan  tanah  ekspansif  dengan  nilai  aktivitas  sebesar  4.34  dan  dikategorikan  sebagai tanah yang aktif.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qu (k N/m 2) (%) Rasio Semen Grafik qu terhadap Rasio Pencampuran Semen Hitam 3 Hari Hitam 7 Hari Putih 3 Hari Putih 7 Hari
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 q u (kN/m 2 ) Waktu Peram (Hari) Grafik q u terhadap Waktu Pemeraman Hitam 3% Hitam 6% Hitam 9% Putih 3% Putih 6% Putih 9%
2. Dari hasil pengujian dengan penambahan 9% dan waktu pemeraman 7 hari didapatkan  nilai kuat tekan bebas atau tegangan runtuh (q u ) pada kondisi sample White Portland Cement , yaitu sebesar 872.08 kN/m 2 dan pada kondisi sample  Portland  Composite Cement , yaitu  sebesar 729.30 kN/m 2 .  Hasil tegangan  maksimum didapat dengan penambahan White Portland Cement.
3. Penambahan  semen,  khususnya White  Portland  Cement ,  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  tambahan  untuk stabilisasi  tanah  ekspansif,  hal  ini  terbukti  dengan  tegangan  runtuh  (q u )  pada  kondisi sample  White  Portland Cement lebih  baik  dan  lebih  tinggi  daripada  tegangan  runtuh  (q u )  pada  kondisi sample  Portland  Composite Cement.
4. Dari hasil pengujian Unconfined Compression Test pada sample alami dan sample semen, nilai regangan pada sample semen  lebih  kecil  dibandingkan  nilai  regangan  pada sample alami.  Penambahan  semen  dapat mengurangi besaran nilai regangan seiring dengan bertambahnya kadar pencampuran semen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. dan Satibi, S. (2015). Pengaruh Penambahan Semen terhadap Kuat Geser Lempung Sebelum dan Sesudah Penjenuhan. Jom FTeknik Volume 2 Nomor 1. Universitas Riau.
ASTM Standard D 2166-00. 2000. Standart Test Method for Unconfined  Compressive Strength for Cohesive Soil . ASTM International, West Conshohocken, PA.
Budi,  G.  S.  (2011). Pengujian  Tanah  di  Laboratorium ( Penjelasan  dan  Panduan ).  Jilid  I.  Penerbit  Graha  Ilmu. Yogyakarta.
Bowles,  Joseph  E.  (1993). Sifat-sifat  Fisis  Tanah  dan  Geoteknis  Tanah  (Mekanika  Tanah) .  Penerbit  Erlangga. Jakarta.
Das, Braja M. (1991). Mekanika Tanah ( Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis ) Jilid I. Penerbit Erlangga. Jakarta. Das, Braja M. dan Sobhan, K. (2012). Principles of Geotechnical Engineering 8 th edition , SI. Amerika. Forssblad, L. (1989). Kompaksi (Pemampatan) Urukan Tanah dan Batuan dengan Getaran. Bina Aksara. Jakarta. Hardiyatmo, H. C. (2002). Mekanika Tanah I . Penerbit Gadjah Mada University Press . Yogyakarta.
Lesmana, R.I., Muhardi dan Nugroho, S. A. (2016). Stabilitas Tanah Plastisitas Tinggi dengan Semen. Jom FTeknik Volume 3 Nomor 2. Universitas Riau.
Panguriseng, D. (2001). Stabilisasi Tanah. Buku Ajar. Universitas “45” Makassar. Panguriseng, D. (2017). Dasar-Dasar Teknik Perbaikan Tanah . Penerbit Pustaka AQ. Yogyakarta.
Pirmadona,  S.,  Muhardi  dan  Kurniawandy,  A.  (2015).  Stabilitas  Tanah  Plastisitas  Rendah  dengan  Semen.  Jom FTeknik Volume 2 Nomor 2. Universitas Riau.
Raharmadi,  B.  (2017).  Meningkatkan  Nilai  Kuat  Tekan  Bebas  (UCS)  Tanah  Manyawang  Distabilisasi  dengan Semen. Jurnal Infrastruktur Volume 3 Nomor 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda. Direktorat Jenderal Bina Marga. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ranggan, P. R., Masiku, H., Paemboman, M. L., Padang, I. dan Upa, Y. (2017). Studi Peningkatan Daya Dukung Tanah  Lempung  dengan  Menggunakan  Semen.  Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil  11 Volume  1  Geoteknik. Universitas Tarumanagara.
Shirley,  L.  H.  (1987). Penuntun  Praktis  Geoteknik  dan  Mekanika  Tanah ( Penyelidikan  Lapangan  dan Laboratorium ). Penerbit Nova. Jakarta. Skempton,  A.  W.  (1953). The  Colloidal  Activity  of  Clays.  Proceedings  3 rd International  Conference  on  Soil Mechanics and Foundation Engineering . Volume 1 Number 57 - 61. London. Smith, M. J. (1992). Mekanika Tanah ( Soil Mechanics ). Penerbit Erlangga. Jakarta.
Sosrodarsono, S. dan Nakazawa, K. (2000). Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Wesley, L. D. (2010). Mekanika Tanah untuk Tanah Endapan dan Residu . Penerbit ANDI. Yogyakarta.